Amalgamación Mexicana. 163 
Los mismos Sres. Malaguti y Durocher hicieron otro ex- 
perimento en presencia del aire, y éste, así como el ya men- 
cionado del Sr. Percy, es una prueba más de la exactitud del 
proceso químico indicado por las reacciones (N) “ 
Mucho después de la interesante publicación ya mencio- 
nada de los Sres. Malaguti y Durocher, otra serie de experi- 
mentos ejecutados por el inteligente metalurgista Laur ” lo 
condujeron á la siguiente conclusión: no se forma cloruro de 
plata en la reacción del protocloruro de cobre sobre el sulfuro 
de plata en presencia del mercurio, sino que se separa la plata 
metálica con producción simultánea de protosulfuro y biclo- 
ruro de cobre: Ag,S + Vu, Ol,NaC!=2 Ag + CuS + CuCl, NaCl. 
Según los experimentos de este autor una solución de sulfato 
de cobre y sal marina en presencia del mercurio descompone al 
sulfuro de plata natural, y después de poco tiempo de contacto 
la plata se separa al estado metálico, al mismo tiempo que se 
| forma sulfuro de cobre y protocloruro de mercurio; pero la 
descomposición rápida del sulfuro de plata cesa cuando se su- 
prime el contacto entre este último y el mercurio. Stólzel * 
representa esta reacción así: 2Ag,5S + CusCl, + 2 Hg = 
=44g -+-20u8 + Hg,Cl,. Según esto, el proceso químico 
aceptado por Laur puede representarse como se ve en la pá- 
gina de la vuelta. 
* 
* * 
A E AE ASA EEG MA 
El estado final aceptado por Laur solo lo he considerado 
como un estado intermedio en las reacciones (Y), porque el 
protocloruro de mercurio en presencia del cloruro de sodio se 
transforma en bicloruro de mercurio (reacción (3) ), y este 
bicloruro en preseucia de un exceso de mercurio ataca fácil- 
[1] Véase Malaguti y Durocher. L. c. pag. 546. 
[2] Annales des mines [62] XX. pags. 30 y siguientes [1871]. 
[3] Stólzel. Metalurgie y C. Schnabel. Métallurgie. 
